7^8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nuent aux températures élevées, mais sans disparaître; par exemple, en ré- 

 duisant Fliystérésis par Taction d'oscillations électriques de haute fréquence, 

 on obtient des valeurs de l'aimantation un peu supérieures à celles réalisées 

 en réduisant l'hystérésis par l'action d'un courant alternatif de fréquence 

 ordinaire. On ne peut donc pas définir ainsi, même dans une région limitée 

 de températures, des valeurs de l'intensité d'aimantation représentables par 

 une fonction bien définie du champ magnétique et de la température. Loi's- 

 qu'on étudie la variation de l'aimantation avec la température pour des 

 champs intenses, comme l'a fait P. Curie de i3oo à 25 gauss, l'hystérésis 

 magnétique est sans influence sensible, et les courbes obtenues sont bien 

 définies ; pour des champs plus faibles, l'hystérésis prend une importance 

 deplusen plus grande, et les courbes qui paraissent continuerleplus naturelle- 

 ment la série des courbes correspondant aux champs magnétiques élevés, sont 

 les courbes représentant l'aimantation anhystérétique. A la vérité celle-ci 

 n'est pas entièrement définie, d'après ce que je viens de dire, mais les valeurs 

 obtenues par divers procédés de réduction de l'hystérésis sont très voisines, 

 et les courbes relatives à un procédé de réduction quelconque seraient très 

 peu difiérentes de celles obtenues dans mes expériences ; je superposais à 

 l'action d'un champ magnétique constant celle d'un champ magnétique 

 alternatif d'intensité décroissant graduellement jusqu'à zéro. 



L'aimantation ordinaire (c'est-à-dire obtenue quand, partant d'une 

 aimantation nulle en champ nul, on produit un champ magnétisant donné) 

 correspondant à un champ magnétique très faible croît beaucoup quand la 

 température s'élève et atteint un maximum très accentué à une température 

 voisine du point critique. L'aimantation anhystérétique, très grande dès la 

 . température ordinaire, éprouve des variations relatives beaucoup plus 

 faibles jusqu'à une température peu éloignée de la température critique. 

 Voici, par exemple, pour le fer presque pur A, les valeurs de l'intensité 

 d'aimantation ordinaire I et de l'aimantation anhystérétique F pour le 

 champ H = 0,091 ; on a ajouté les valeurs correspondantes de la perméabi- 

 lité magnétique [l. 



t 16° 100° 200° 3oo° l\oo° 300° 5.50° 600° 680° 700° 750° 



1 10 » i> 16 >) 21,7 » 43,5 )) 108 166 



u i38o » » 2200 » 3ooo » 6000 » 14900 2'.?9oo 



1' 435 470 523 5o2 465 4 16 396 424 âoo 473 » 



yj 60000 64800 72200 69200 64ioo 57300 54600 585oo 69000 60200 » 



min. niax. 



Dans ce Tableau se manifeste un minimum de l'aimantation anhystéré- 



